598 



zeer goed subli meeren beneden hun smeltpunt, was het niet mogelijk 

 een draad te maken. Zij konden daardoor niet onderzocht worden 

 volgens de door ons gevolgde methode. 



Het gebezigde W , Mo, Fe, Cu, Au, Ag, Mg, Cd en Zn kan als 

 chemisch zuiver beschouwd worden ; dit werd door analyses en 

 door meting van den temperatuurcoëfficient van den weerstand be- 

 vestigd (bijv. bij Au 39,8, bij Ag 39,2). Voor koolstof werd de 

 bekende kooldraadlamp-draad gebruikt. Van platina werden twee 

 soorten gebezigd : één die uiterst zuiver was en een tweede, die 

 iets der andere /-Y-metalen als verontreiniging bevatte. De iV7-draad 

 bevatte 99,4 % Ni en verder sporen Co, Fe, Zn en Al. , 



Bij onedele metalen is zwakke oxydatie van den draad, bijv. bij 

 het insmelten van het gestel in het glazen omhulsel, meestal niet te 

 vermijden. Daarom werd, als de lamp aan de pomp aangesloten 

 was, waterstof in den ballon gelaten en de draad in deze atmospheer 

 tot zwakke gloeiïng gebracht en vervolgens weer op de gewone 

 wijze geëvacueerd. Bij zeer laag smeltende metalen werden bijzondere 

 lampen-vormen aangewend, teneinde te hooge verhitting van het te 

 onderzoeken metaal bij het insmelten in den ballon te voorkomen. 



§ 4. Zilver. 



Over dit metaal waren bij het eerste onderzoek reeds vele waar- 

 nemingen gedaan. Daarbij was opgevallen, dat, ofschoon de canada- 

 balsem de direkte kleurverandering van het metaal laagj e, die bij 

 toetreding van lucht wordt waargenomen, zeer goed tegengaat, zij 

 deze op den duur toch niet kan verhinderen. Hetzij dus dat zij zelf 

 niet geheel indifferent is, hetzij dat zij de diffusie van de lucht- 

 gassen niet geheel tegengaat, zij oefent op den duur een zekeren 

 invloed uit en het was daarom tot vaststelling van den aard van 

 het onveranderde metaallaagje wenschelijk de waarneming met 

 canadabalsem-afdekking te controleeren met een ander schutmiddel. 

 Als zoodanig viel het oog op de door sublimatie gevormde zout- 

 laagjes, waarvan een onzer x ) reeds bij zijne vroegere onderzoekingen 

 had opgemerkt, dat dit een eenmaal neergeslagen wol f raam laagje 

 niet merkbaar verandert. VVaar wij hadden waargenomen, dat het 

 gesublimeerde zout een volkomen homogeen, optisch onoplosbaar 

 glaslaagje vormt, konden wij verwachten, dat het niet door een 

 eigen structuur storend op de waarnemingen van het metaal zou 

 werken. Van de verschillende zouten had calciumtluoride 2 ) wegens 



') L. Hamburger Ghem. Weekblad 13 (1916) 535. 



-) L. Hamburger en D. Lely Ned. Octrooi-aanvrage no. 6502. 



